— 281 — 



molecola di solfato per una di tellurato depositano esclusivamente il tellu- 

 rato, mentre quelle più ricche in solfato danno un deposito di bellissimi 

 cristalli appartenenti tutti alla stessa forma cristallina e che riscaldati a 

 120° non perdono di peso. Il fatto è posto in evidenza dalla prima espe- 

 rienza della tabella qui riportata. I cristalli deposti sono una miscela evidente 

 di tellurato acido di rubidio e di altri cristalli contenenti tellurato e solfato: 

 la soluzione da cui si depositarono contiene 51.41 mol. % di solfato. 



0 x 100 



FlG. 1. 



t = 25° 



Numero 

 delle 

 esperienze 



1000 



ccm. di soluzione contengono 



Molecole 

 % di solfato 

 nella 

 soluzione 



c, 



Molecole 

 % di solfato 

 nei cristalli 

 di fondo x 



grammi 



milligrammi molecole 



RbHSO* 



RbH Te 0 4 | 



RbHS0 4 



C 



RbHTeO« 



<V - 



1 



26. 675 



38; 403 



146. 1 



138.1 



51.41 



47.91 



2 



32. 117 



31.58 



175. 92 



113.55 



60. 77 



50. 33 



3 



42.917 



26. 764 



235. 07 



96. 24 



70 95 



50.74 



4 



59. 074 



20. 182 



323. 57 



72.57 



81. 68 



50.99 



5 



498. 25 



0. 02887 



2729. 1 



0. 1063 



99. 99 



52.52 



I risultati che si possono dedurre da queste esperienze sono: 



1°. Il seleniato ed il tellurato acido di rubidio formano indubbia- 

 mente cristalli misti appartenenti al tipo del seleniato. La miscibilità allo 



Rendiconti. 1909, Voi. XVIII, 2° Sem. 38 



